A 
de la microestructura de hierros y aceros y la clasificación de los aceros 
con arreglo al carbono combinado que contienen. 
El autor define el acero por la ausencia completa o casi completa de 
escorias. No existe hoy conformidad de la definición de los aceros, y 
siempre que esta cuestión fué promovida en la Asociación Internacional 
- para el Ensayo de Materiales, los diferentes países se mostraron irredu- 
cibles en la defensa de sus respectivos puntos de vista. Tiende a prevale- 
cer la sustentada por el autor, que tal vez convendría complementar en 
esta forma: producto exento de escorias y obtenido por fusión, con 0,1 a 
1,6 por 100 de carbono combinado. 
A continuación enseña cómo partiendo de las cantidades de ferrita, 
perlita y cementita libre, puede estimarse muy aproximadamente la pro- 
porción de carbono en los aceros. 
En efecto: aunque de ordinario se considera este procedimiento como 
subordinado a los que brinda el análisis químico, es lo cierto que por me- 
dición o pesada de las áreas de ferrita y perlita de un acero hipo-eutec- 
toide o eutectoide se calcula muy fácilmente la proporción de carbono 
con aproximación no inferior a la que permiten, no sólo los mencionados 
procedimientos, sino también los de combustión de Mahler y Goutal, el 
de Wiborgh y, en general, cuantos conoce la Técnica. Pero no sólo pue- 
de deducirse del examen de una micrototografía la proporción de carbono, 
sino su carga de rotura por tracción. Basta para ello con saber que la re- 
sistencia a la rotura por extensión de la ferrita es de 26 kg./mm.* aproxi- 
madamente, y la que presenta la perlita de unos 90 kg./mm.?; partiendo 
de estos datos, las resistencias de las áreas de ferrita y perlita sumadas 
darán la resistencia del conjunto. 
El capítulo VIII trata del acero fundido y de las impurezas en los 
aceros. 
El autor emplea la palabra fundición en este capítulo en dos acepcio- 
nes, lo que puede dar lugar a confusiones fácilmente evitables. La em- 
plea como sinónimo de acero fundido, y es sabido que en la siderurgia es- 
pañola se acepta tradicionalmente como equivalente de arrabio, hierro co- 
lado, fundición de primera fusión. También la usa como sinónima de fu- 
sión, lo que puede producir error; en todo caso, resulta una anfibología de 
muy fácil remedio. No parece tampoco admisible el vocablo raíles por 
carriles o rieles. Pero, aparte de estas imperfecciones puramente de deta- 
lle y que en parte deben ser atribuidas al origen inglés de los libros con- 
sultados en esta sección por el autor, la doctrina acerca de la estructura 
e impurezas de los aceros parece bien orientada. Sólo se observará que 
la influencia del fóstoro y azufre en los aceros, si bien perniciosa, no lo 
